Le fusioni di solfuro d'argento e d'alluminio intaccano la porcellana e 

 ne provocano la rottura, ho dovuto usare navicelle e crogiuoli di grafite: 

 rispetto a questa sostanza, almeno alle temperature alle quali ho operato, i 

 prodotti da me usati si mostrarono inerti. 



Le analisi termiche vennero eseguite pure in corrente di idrogeno solfo- 

 rato ('), in crogiuoli di grafite. La pila termoelettrica (platino-platino rodiate) 

 era difesa da un tubetto di porcellana. Le curve di raffreddamento vennero 

 seguite fino a 650° ; la velocità di raffreddamento era di o,3°-0,4° al secondo. 

 La quantità di sostanza impiegata per le analisi termiche era di 10 gr: in 

 molti casi le analisi vennero ripetute con 15 gr. di miscela. Le durate si 

 riferiscono a 10 gr. di miscela. 



La composizione delle varie fusioni venne controllata con l'analisi dopo 

 la misura termica: l'intera massa di sostanza venne polverizzata (ciò che 

 fu possibile fino circa al 90 Vo di AgaS) rapidamente; dalla polvere prele- 

 vavo il saggio per le analisi. 



Le determinazioni di argento e alluminio vennero compiute ossidando 

 i solfuri con acido nitrico; il solfo totale venne determinato con il metodo 

 della riduzione con stagno e acido cloridrico. Ho determinato spesso il solfo 

 rispondente al solfuro di alluminio, attaccando il solfosale con acido cloridrico 

 diluito, in corrente di idrogeno, e determinando l' idrogeno solforato svoltosi. 



La tabella seguente riassume i risultati termici ottenuti. 



o 

 eo 



s 



Composizione 

 centesimale 

 in peso 



Inizio 

 della 

 ciistalliziazione 



Primo arresto 



Durata 

 in secondi 



Secondo arresto 



Durata 

 in secondi ' ; 



1 



Ag,S 100 



C 836 











2 



9Ò.9 



830 



Co 812 



20 







3 



91.2 



823 



814 



40 







4 



89.5 



818 



814 



70 







5 



86.8 



835 



825 



60 







6 



84.0 



870 



828 



70 







7 



76.5 



944 



826 



90 







8 



71 2 



998 



^i20 



50 







9 



66.9 



1010 



810 



30 







10 



61.7 



1015 



817 



10 







11 



58 



1027 



809 



20 







12 



56.9 



10.32 











13 



54.0 



1087 











14 



51.4 



1030 











15 



46 9 



1026 







C° 840 





16 



41.4 



1012 







847 



20 



(') L'impiego dell'idrogeno solforato l'ho trovato assai utile con i solfosali di ar- 

 gento e di piombo. I solfuri di questi due metalli fondono in corrente di questo gas senza 

 subire alcuna decompesizione. Non ho mai trovato un contenuto anomalo di solfo nei 

 solfosali che ho studiati. 



